Einzelne Mineralien. 



261 



welche Kalkspath und Diopsid zwischen sich einschliessen. In einer Tabelle 

 ist eine grosse Zahl von Messungen zusammengestellt. Der Winkel (001) : (111) 

 wurde 35 mal gemessen, wobei die bei meist vorzüglichen Reflexen erhaltenen 

 Werthe nur zwischen 142° 48' 30" und 142° 55' schwankten. Aus dem 

 Mittelwerth 142° 52' 6" wird berechnet a : c == 1 : 0,53539. Mit den 

 hieraus berechneten Grössen stimmen die gemessenen gut überein. Zugleich 

 zeigten geeignete Messungen an, dass nach den Hauptrichtungen des Kry- 

 stalls eine Verschiedenheit in den sich entsprechenden Winkeln nicht 

 statt hat. 



Die Vesuviankrystalle sehen in der Eegel gelbgrau bis tief braun, meist 

 graubraun aus. Die untersuchten Krystalle erwiesen sich optisch durchaus 

 einheitlich, ungestört und negativ doppelbrechend ; nur bei derber Vesuvian- 

 masse zeigte sich die Stärke der Doppelbrechung in den Individuen nicht 

 überall gleich. Pleochroismus ist wenig stark, die Absorption e >> o ; spec 

 Gew. = 3,325 im Mittel. Für die chemische Analyse wurde die Substanz 

 bis zum Sintern erhitzt, weil sie dann durch Salzsäure leicht zersetzbar 

 ist. Beim Glühen entweicht Wasser und etwas Fluor, ferner ein weisser 

 Eauch, welcher nicht Fluorkiesel enthält, sondern höchst wahrscheinlich 

 aus Aluminiumfluorid besteht (s. u.). Benutzt wurde zur Analyse ein 

 grosser Krystall, der vorher gemessen wurde (111 : 001 — 142° 49' 30") 

 und optisch sich als ganz normal erwies. Er reichte für alle Bestimmungen, 

 bis auf die Fluor- und eine Wasserbestimmung , zu welchen von einem 

 benachbarten Krystall der Stufe etwas Substanz hinzugenommen ( wurde. 

 Gefunden wurde: 







Quotienten 



SiO 2 . 



. 37.83 



10,00 



APO 3 



. 16,92 



2,63 



Fe 2 3 



1,78 



0,18 



CaO ........ 



. 35,01 



9,92 



FeO 



3,36 



0,75 



MnO 



0,06 . 



0,01 



MgO 



2,20 



0,88 



K 2 



0,23 



0,03 



Na 2 . 



1,15 



0,19 



H 2 ........ 



0,77 



0,67 



F 2 



1,72 



0,72 





101,03 





entsprechend F . . 



. .0,73 







100,30 





Bei Zusammenfassung gleichwerthiger Oxyde ergiebt sich: 



in n i 



SiO 2 R 2 3 RO R 2 H 2 F 2 



10 : 2,81 : 11,56 : 0,22 0,67 0,72 oder sehr nahe 

 10 : 3 : 12 : ~~1 



